( 93G ) 

 " dans la construction du temple de Salomon. Mais même avant ce dernier, 

 " l'emploi du bois de Conifères (cèdres, pins ou sapins) était vulgaire chez 

 n les Egyptiens, comme en témoignent les objets de bois sculpté qu'on voit 

 » dans notre Musée égyptien. J'ai eu occasion d'examiner une charmante 

 » statuette de la belle époque de l'art égyptien et que j'ai reconnue pour être 

 » faite d'un autre bois que celui du cyprès. Diverses sortes de joujoux égyp- 

 >> tiens en bois de même nature existent au Musée dont je viens de parler, ce 

 " qui prouve que plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ on fabri- 

 » quait, tout comme aujourd'hui, des joujoux de Nuremberg. C'est le cas 

 '■ de dire avec Salomon que je citais tout à l'heure : Nihilsuh sole novum! •> 



» L'analyse élémentaire de ce fragment de bois, dépouillé presque com- 

 plètement au moyen de l'acide chlorhydrique des substances minérales qui 

 l'accompagnent, montre que sa conservation, au point de vue de sa nature 

 chimique, est plus apparente que réelle; ce bois, desséché à 120 degrés, 

 présente en effet, déduction faite des cendres, la composition suivante : 



Carbone. 60, o 58, 6 



Hydrogène. 5, 9 5, 8 



Oxygène 33, 5 35, o 



Azote 0,6 0,6 



100, o 100, o 



» On sait que le bois desséché ne renferme pas au delà de 5o pour 100 

 de carbone. Quant à la cellulose, elle en contient 42 à 44 pour 100, et l'hy- 

 drogène et l'oxygène y existent dans les rapports qui constituent l'eau. 



» Les 8 à 10 pour 100 de carbone en excès que renferme ce bois con- 

 duisent à admettre que, sous l'influence prolongée de l'eau, il s'est trans- 

 formé partiellement en cette variété de lignites qu'on désigne sous le nom 

 de lignites imparfaits, lesquels contiennent, d'après les analyses de M, Re- 

 gnault, 57 à 66 pour 100 de carbone et 5,5 à 5,8 d'hydrogène. 



» En résumé, la composition de ce fragment de bois antique esl repré- 

 sentée par les nombres suivants : 



Eau g,5 



Carbonate de chau.'L 47j2 



Carbonate de magnésie .... 2,5 



Sel marin ^,2 



Sulfate de chaux ....'.. i ,6 



Alumine et oxyde de fer, . . . o,3 



Silice 0,1 



Matière organique (lignite) . . . 3 1,6 



100,0 



J 



